Kronauer, Wärmeleitungsvermögen von Metallen. 263 



Theorie dieser Methode mit Bezug auf feste Körper ent- 

 wickelt und dann die Resultate der Versuche mitgetheilt 

 werden, welche ich an den schlechten Wärmeleitern Blei, 

 Wismuth und Wood's Metall nach derselben vorgenommen. 

 Das Temperaturintervall, welches den Beobachtungen zu 

 Grunde lag, war 1 ° bis 9 ° Celsius. Das in absolutem 

 Maasse dargestellte innere Wärmeleitungsvermögen k bezieht 

 sich auf die Einheiten: Centimeter, Gramm, Minute und 

 1 Grad Celsius. 



Theorie der Methode. 



Das zu untersuchende Metall wird in die für die 

 Rechnung bequeme Form eines Cylinders gebracht, dessen 

 Durchmesser aus später zu erörternden Gründen im Ver- 

 gleich zur Höhe gross genommen ist, und der zum Zweck 

 der genauen Auswerthung seiner Dimensionen planparallel 

 abgedreht sein soll. Man nimmt au, dass bis zu einem 

 Zeitmoment, der als Anfangsmoment Null des Versuches 

 festgesetzt ist, der Cylinder durch seine ganze Masse die- 

 selbe Temperatur ü besitze. Zur Zeit ^ = wird er dann 

 plötzlich in eine Umgebung von Null Grad gebracht und 

 seine untere Basisfläche von da an dauernd auf Null Grad 

 erhalten ^). In Folge dessen tritt ein, hauptsächlich von 

 oben nach unten gehender Wärmefluss ein, und die Tem- 

 peratur eines jeden Punktes sinkt, da dem Cylinder als 

 Ganzem beständig Wärme entzogen, nicht aber welche 

 zugeführt wird. Das Gesetz der Temperaturerniedrigung 

 als Funktion der Zeit und des Ortes lässt sich aufstellen 

 und daraus rückwärts durch passende Beobachtungen die 



^) Das Verfahren wird im experimentellen Theil genauer be- 

 schrieben. 



